216 COSMOS. 



conserve assez bien a Taif, quand il est pur et que sa surface est 

 polie, comparable encore sous ce rapport au zinc metallique, qui 

 resiste peu.t-etre un peu plus que lui. Pour preparer Ic magne- 

 sium, nous employons un procede utilise dej^ pour I'almninium, 

 mais qu'il I'aut modifier un peu quand on I'applique au magne- 

 sium, metal plus leger que la scorie dans laquelle on le fait 

 naiti-e. 



On prepare le cblorure de magnesium avec un soin extreme 

 par le procede habituel ; on en prend 600 grammes qu'on mele 

 avec 100 grammes de sel marin fondu et loo grammes de fluo- 

 rure de calcium pur, le tout pulverise prealablement. On ajoute 

 100 grammes de sodium en morceaux, qu'on melange intime- 

 ment avec la poudre de cblorure, et on jette le tout, au moyen 

 d'une petite main en t61e, dans un creuset bien rouge qu'on ferme 

 avec son couvercle. Au bout de quelque temps la reaction se ma- 

 nifesto; quand tout bruit a cesse, on decouvre le creuset, on 

 agite avec une tige de fer, jusqu'a ce que le melange de toutes les 

 parties fondues soit homogene et la partie superieure du bain 

 bien decouverte. On voit alors manifestement les globules de ma- 

 gnesium se montrer. On laisse le creuset refroidir hors dufeu, et 

 quand la masse saline est deja pres de flger, on agite encore 

 et on rassemble avec la tige de fer toutes les peliles masses m6- 

 talliques eparses, de maniere a n'en former qu'une seule, et on 

 coule le tout sur une pelle de fer. En cassant la scorie, on trouve 

 les globules de magnesium qu'on enleve. On peut refondre la sco- 

 rie une et meme deux fois, et on retirera encore un peu de magne- 

 sium chaque fois. 600 grammes de cblorure de magnesium r^a- 

 gissant sur 100 grammes de sodium, nous ont donne h grammes 

 de magnesium. 



Le magnesium brut est introduit dans une nacelle de charbon, 

 enfermee elle-meme dans un tube de charbon et cbaufTe au rouge 

 vif, presque blanc, pendant qu'un courant d'bydrogene lent tra- 

 verse I'appareil. Le tube etant forlement incline dans le fourneau, 

 tout le magnesium se condense en avant de la nacelle, et on le 

 recueille tres-facilement quand le tube est froid. 



On le fond ensuite dans un melange de cblorure de magnesium, 

 de sel marin et de fluorure de calcium. En augmentant un peu la 

 proportion de celui-ci, qu'on ajoute graduellement au bain en fu- 

 sion, on rend la scorie moins fusible que le magnesium, de sorts 

 qu'on peut couler le magnesium au moment oii la scorie vient de 

 se prendre en masse. 



